P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 189
Available online at  https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ekspresi

## ANALYSIS OF ECOPRINT RESULTS ON COTTON MATERIAL USING KENIKIR LEAVES (COSMOS CAUDATUS) WITH MORDANT MIXTURE
Ramatul Diva, I Sri Zulfa Novrita
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatera barat (diivavarhmtl@gmail.com)
Received : 2023-09-20 Revised : 2023-10-28 Accepted : 2023-11-2

## Abstract
This research was motivated by the effect of mordant mixture on the results of kenikir leaf ecoprint. The purpose of this study is to describe the direction of color names, clarity of motifs and the effect of mordant mixtures on ecoprint results. This research is experimental descriptive quantitative research conducted by making an ecoprint with steam blanket technique with the combination of 3 mordants. The mordants used were alum, arbor, soda abu, sodium acetate and whiting. The natural motif used was kenikir leaves (cosmos caudatus). The dye used is secang. The type of data in this study is primary data with data collection techniques in the form of questionnaires. The data analysis technique uses frequency  percentages  and  uses  the  SPSS  (Statistical  Product  And  Service  Solution)  Version  27.0 program.  The  color  name  direction  of  the  leaves  using  a  mixture  of  alum,  arbor,  and  soda  abu produces an olive color. A mixture of alum, arbor, and sodium acetate produces a dark brown color. The mixture of alum, arbor, and whiting produces a dark Olive Green color.  The results of the motif clarity test with a mixture of alum, arbor, soda abu are categorized as clear, a mixture of alum, arbor, sodium acetate is categorized as clear while a mixture of alum, arbor, and whiting is categorized as unclear.
Keywords; Ecoprint, Kenikir Leaves, Mordant Mixture, Color Clarit, Steam blanket technique

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh efek campuran mordan pada hasil ecoprint daun kenikir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan arah nama warna, kejelasan motif dan efek campuran mordan pada hasil ecoprint. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif eksperimental yang dilakukan dengan membuat ecoprint menggunakan teknik selimut uap dengan kombinasi 3 mordan. Mordan yang digunakan adalah alum, arbor, soda abu, asetat natrium, dan kapur sirih. Motif alami yang digunakan adalah daun kenikir (cosmos caudatus). Pewarna yang digunakan adalah secang. Jenis data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  kuesioner. Teknik analisis data menggunakan persentase frekuensi dan menggunakan program SPSS (Statistical Product And Service Solution) Versi 27.0. Arah nama warna daun menggunakan campuran alum, arbor, dan soda abu menghasilkan warna zaitun. Campuran alum, arbor, dan asetat natrium menghasilkan warna cokelat tua. Campuran alum, arbor, dan kapur sirih menghasilkan warna Hijau Zaitun tua. Hasil uji kejelasan motif dengan campuran alum, arbor, soda abu dikategorikan jelas, campuran alum, arbor, asetat  natrium  dikategorikan  jelas  sedangkan  campuran  alum,  arbor,  dan  kapur  sirih  dikategorikan tidak jelas.
Kata Kunci; Ecoprint, Daun Kenikir, Campuran Mordant, Kejelasan Warna, Teknik Selimut Uap
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 190

## PENDAHULUAN
Industri fashion saat ini berkembang sangat  pesat  dan  berkembang  setiap tahunnya. Pesatnya
perkembangan industri fashion menyebabkan munculnya fast  fashion.  Fast  fashion  berarti  gaya pakaian yang berubah dalam waktu singkat menggunakan  bahan  baku  berkualitas rendah,  yang  berdampak  negatif  pada bahan  pakaian  dan  warna  tekstil  yang digunakan.
Industri fashion  harus memberikan produk  yang  berkelanjutan  dengan  tetap mengutamakan  sisi  kreatif,  inovatif, original  dan  eksklusif  untuk  konsumen. Ecoprint  merupakan  produk  yang  dapat dijadikan  sebagai  inovasi  dengan  tidak berdampak pada lingkungan,dan memiliki nilai estetika dan keunikan.
Beberapa  teknik  dapat  digunakan untuk  membuat  motif  pada  tekstil,  di antaranya dengan teknik ecoprint. (Naini &
Hasmah,  2021) Ecoprint    berkembang sejak tahun 2006, salah satunya dikemukakan oleh Indiana Flint. Teknologi ecoprint adalah  proses transfer warna dan bentuk yang mentransfer desain langsung ke kain. (Tresnarupi  &  Hendrawan,  2019) Teknologi  ecoprint  adalah  proses  transfer warna dan bentuk dimana motif dan warna ditransfer
langsung
ke kainEcoprint.(Pressinawangi, 2014).
Ecoprint  memindahkan  bentuk (pola)  daun  dan  bunga  ke  permukaan bagian  kain  yang  telah  diberi  perlakuan untuk menghilangkan kandungan zat lilin dan  sampah  halus  pada  bahan  kain, sehingga zat warna pada tumbuhan dapat diserap(Irianingsih,  2018).  Teknik  eco print  terbagi  menjadi  3  cara  yaitu  teknik kukus (bundles), teknik palu (hammering), dan teknik hapa zome.(Irianingsih, 2018). Pada penelitian ini peneliti melakukan uji eksperimen ecoprint daun kenikir dengan teknik kukus(steam).
Teknik  steam  (kukus)  adalah    teknik ecoprint  yang  mana  tanaman  tersebut
diletakkan dibagian atas  kain, selanjutnya dilakukan  pengukusan    agar        motif  dan warna  dari  tanaman  pada  daun  melekat pada  kain (Saraswati  &  Sulandjari,  2018) . Selain itu, ada teknik yang dikenal dengan Teknik iron blanket yaitu teknik menambah tumpukan kain atau menutupi dengan  kain  yang  telah  diberi  warna menggunakan  zat  alami.  Keunikan  dari teknik  iron  blanket  ini    yaitu  dapat menghasilkan  produk  yang  berbeda  dan tidak bisa sama.
Zat  warna  yaitu  seluruh  zat  yang memiliki  warna  yang  berkemampuan untuk  dilakukan  proses  pencelupan  pada bahan tekstil dan mudah untuk dihilangkan  kembali  (Chatib,  1980). Sedangkan  menurut  pendapat  (Sugiarto, 1980)  mengungkapkan  bahwa  zat  alami warna  itu  merupakan  zat  yang  memiliki warna  yang  bisa  larut  di  dalam  air  dan memiliki  kemampuan  daya  ikat  terhadap serat.  Zat  warna  dari  bahan  lain  juga biasanya  ditambahkan  pada  proses ecoprint, misalnya pewarna dari tumbuhan seperti  pohon  Sappa,  Jambal,  Tingi, Secang dan Tegeran (Bintrim, 2008).Kayu secang (Caesalpinia sappan Linn)
merupakan pewarna alami yang digunakan dalam proses tiedye dan ecoprint.
Ecoprint  dapat  digunakan  pada berbagai bahan kain seperti katun, sutera, viscose, chiffon, kanvas, shantung dan felt (Irianingsih,  2018).  Menurut  pendapat dari  Noor  (2007:2)  menyebutkan  bahan serat tekstil jika diberi zat pewarna dengan pewarna alami merupakan bahan - bahan yang  asalnya  yaitu  dari  bahan  alam contohnya wol , sutera dan katun (kapas)”. Kemudian menurut (Sugiarto, 1980) “Katun  mori  primisima  adalah jenis bahan  kain  yang  asalnya  juga  dari  alam yaitu  serat  selulosa  atau  tumbuh- tumbuhan”. kemudian kain katun primisima  adalah  kain  yang  cocok  dan bagus dimanfaatkan untuk pewarnaan dan pencelupan,serta  memiliki  kualitas  yang bagus  dan  tidak  rusak  saat  ditenun.
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 191 (Azizah, 2018) menyatakan dalam penelitian  nya  bahwa  katun  mori  adalah kain  katun  yang  telah  melalui  proses pemasakan dan diputihkan yang digunakan  khusus  sebagai  bahan  dasar batik dan juga dapat diklasifikasikan dalam 3 Jenis/Kategori, yaitu:
1. Mori Primissima,  bermutu  tinggi,  2.    Mori Prima,bermutu  sedang,  dan  3.  Mori  Biru, bermutu rendah. Kesimpulan dari Gunawan
(2012:129)  yaitu  kain  katun  tidak  hanya memiliki sifat sejuk dan lembut, tetapi juga menyerap warna dengan baik. Katun yang digunakan peneliti dalam kajian ini adalah katun  murni  yang  juga  dapat  digunakan dalam proses ecoprint yaitu Katun primis. Pemilihan  kapas  dalam  penelitian  ini disebabkan oleh fakta bahwa kapas Primis memiliki  struktur  dengan  ketebalan sedang  dan  oleh  karena  itu  menawarkan kegunaan  yang  cukup  luas.  Katun  primis adalah kapas murni 100%, menjadikannya pilihan  yang  tepat  saat    ingin  membuat ecoprint tumbuhan dari bahan alami.
Penelitian  ini  adalah  penelitian eksperimen untuk melihat pengaruh serta hasilnya.  Salah  satunya  yaitu  tahapan pemberian mordan atau proses mordanting. Mordanting ialah membuktikan pengaruh
campuran mordan  terhadap  hasil  ecoprint  daun kenikir  pada  bahan  katun  ,  Mordan  yang akan diuji atau diteliti dalam penelitian ini adalah campuran mordan tunjung, tawas, , soda  abu,  sodium  asetat  dan  kapur  sirih. Mordan adalah zat khusus yang meningkatkan  pengikatan  warna  dan bentuk pada kain.
Menurut Susanto (1980:71) “Mordan adalah  zat  yang  digunakan  dalam  proses pencelupan  sedemikian  rupa  sehingga warna yang diserap oleh kain menjadi lebih baik,  baik  sebelum  maupun  sesudah  kain diwarnai.”Menurut (Irianingsih,  2018) “ Sebelum  dipakai,  kain  harus  diberi perlakuan  terlebih  dahulu  dengan  yang disebut  mordan  (mordanting).  Tujuannya
untuk  menghilangkan  lapisan  lilin  atau pemutih  yang  menempel  dipermukaan kain agar pewarna alami mudah terserap.” “Mordan  yang  bisa digunakan  untuk ecoprint dengan ramah lingkungan antara lain tunjung, tawas, soda abu dan sodium asetat.
Menurut (Revianti & Novrita, 2019) : mengungkapkan  bahwa  mordan  sebagai zat  penguat  dan  pembangkit  warna  dapat mempengaruhi  warna  akhir  dalam  proses pewarnaan.  Kemudian (Ramantika  &
Novrita,  2020) mengatakan  bahwa  kain yang  dicelupkan  dengan  larutan  derajat keasaman yang berbeda akan menghasilkan  kain  yang  tingkat  ketuaan warnanya berbeda, derajat keasaman alkali untuk  warna  yang  lebih  tua,  derajat keasaman netral untuk warna yang tingkat ketuaannya  sedang  dan  derajat  keasaman asam yaitu untuk warna yang paling muda. Sedangkan  menurut (Saputra  &  Novrita,
2021) mengatakan  bahwa  Warna  akan semakin  terang  apabila  derajat  asam tinggi,  dan  warna  akan  semakin  pekat apabila  derajat  keasaman  basa  tinggi. Menurut  pendapat  (Sunarya,  2012), mordan  yang  biasa  dimanfaatkan  dalam pencelupan  antara  lain    tawas,  soda  abu, tunjung  dan  turkish  red  oil.  Keberhasilan dalam  pencelupan  kain  antara  lain bergantung pada keakuratan pewarna oleh ketepatan  dalam  memilih  jenis-jenis mordan yang dimanfaatkan dalam  proses pencelupan.
Menurut  Angendari  (2014:1135) “mordan tawas dapat menghasilkan warna yang  lebih  merata  karena  tawas  memiliki sifat alkalibasa yang dapat membuat warna terserap lebih baik”. Menurut (Sari, 2012), pH  larutan  tawas  bersifat  asam  dan mempunyai  derajat  keasaman  berkisar antara  6  sampai  7.  Tawas  merupakan mordan pilihan karena sifatnya yang tidak berbahaya,  dan  dapat  dikonsumsi  dalam jumlah banyak. Adha (2020:24) menyatakan apabila tawas jikalau
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 192 dilarutkan dengan larutan/air , maka akan menghasilkan larutan alumnium
hidroksida yang akan memudahkan tekstil untuk  meresap  zat  warna.  Kemudian  , tawas  juga  dapat  membuat  warna  yang diresap oleh kain tidak akan cepat luntur. Pada  pengerjaan  ecoprint  ini  ,  larutan tawas  dimanfaatkan  sebagai  penyerap  zat pewarna  dan  mempertahankan  zat  warna alam tersebut supaya tidak cepat luntur.
Menurut  Fitri  (2014:19),  “Tawas paling baik digunakan sebagai mordan dan cocok  digunakan  untuk  semua  jenis  serat yang berfungsi  untuk  penguatan  warna”. Ini  berarti  tawas  merupakan  jenis  bahan kimia  yang  biasa  digunakan  sebagai mordan  karena  memiliki  kemampuan untuk membentuk ikatan dengan pewarna, sehingga warna akan lebih awet pada serat tekstil.
Kemudian  dari  pernyataan  Yuled (2021:25)
menyatakan tunjung menempatkan arah gelap atau tua. Poedji (2009:1)  mengungkapkan  bahwa  tunjung adalah  bahan  kimia  yang  digunakan sebagai  bahan  pdasar pembantu  dan  juga bahan  baku  dalam  industri-industri, bersifat  basa  serta  memiliki  tingkat keasaman sebesar pH 8. Kemudian Ichzan (2010:18)  berpendapat  bahwa  ferrosulfa heptahidrat  mempunyai  rumus  kimia FeSO4.7H2O, digunakan sebagai penjernih  air,  bahan  penghasil  tinta, insetisida, dan sebagainya.
Sedangkan  sodium  asetat  memiliki keunggulan  sebagai  pengatur  pH  dalam larutan pewarna alami sejenis bahan kimia kristal yang tidak berwarna, tidak berbau, mudah terbakar, larut jika di dalam air dan etanol, sedikit larut dalam asetat. Sodium asetat menghasilkan corak yang bervariasi dari  coklat  keemasan  muda  hingga  coklat tua.
Suparno  (2016:  8)  “Larutan  dari kapursirih  memiliki  sifat  basa  ,yang apabila kapur sirih dilcampurkan di dalam air maka akan menghasilkan ion OH-. Ion OH- ini disebut sebagai ion pembawa sifat
yakni sifat basa, derajat keasaman basa ini memiliki  rentang  antara  7,1  hingga  14”. Kemudian menurut pendapat Hendra dkk (2010:  3)  mengatakan  cairan  yang  bisa menarik  zat  warna  adalah  kapur  sirih, cuka,jeruk  nipis,  tunjung,  tawas,  gula kelapa,  asam  jawa,  gula  jawa,  dan sebagainya”.  Sama  pula  hal  nya  dengan pendapat dari Fatihaturrahmi, dkk (2019: 239)  yang  mengatakan  bahwa  salah  satu mordan  yang  biasa  dimanfaatkan  dalam proses  pewarnaan  ecoprint  maupun  batik diantaranya adalah kapur sirih dan tawas”.
Kapur  sirih  ini  berasal  dari  batuan kapur yang diambil dari pegunungan kapur .Namun  kapur  sirih  jenis  ini  berbeda dengan  batu  kapur  sebagai  bahan  untuk bangunan.  Jeruk  nipis  adalah  salah  satu jenis  jeruk  nipis  yang  aman  untuk    di konsumsi,  apalagi  jika  ditambahkan  pada makanan.  Kapur-kapur  dalam  makanan biasanya digunakan dalam bentuk larutan sehingga menghasilkan kapur sirih.
Menurut  (Nisa,  2016) “Orang  sangat sering  makan  kapur  sirih  dengan sirih.”Bahannya berupa batu kapur gunung dan kerang. Menurut (Nilamsari, 2018)menyatakan air yang terbentuk pada saat  pengendapan    kapur  bisa  digunakan sebagai    campuran  untuk  makanan  dan sebagai  bahan  pengikat  zat  warna  alami pada  kain.” Lebih  lanjut,  (Suparno  et  al., 2016) “Lar utan kapur ini bersifat basa yang artinya  apabila  kapur  sirih  dilarutkan didalam air maka akan terbentuk ion OH." Ion  OH  disebut  ion  pembawa  sifat  basa, nilai derajat keasaman basanya bervariasi yaitu berkisar dari 7,1 dan 14".
Oleh karena itu Menurut Simanungkalit  (2020:55)  menyatakan bahwa  “pemordaaan  menggunakan  kapur terbukti mampu mencetak motif pada kain namun tidak begitu kontras dan memberikan  efek  pudar  pada  motif, penggunaan tawas akan memberikan motif yang sangat jelas dan tunjung menghasilkan  motif  yang  sangat  jelas dengan warna gelap”.
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 193
Dalam  pembuatan  takaran  mordan menggunakan  teori  dari  (Irianingsih, 2018:10) yang  berisi  “larutkan  3  liter  air bersih  dengan 30  gram  bahan  mordan” maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk melarutkan  30  gram  bahan  mordan memerlukan 3 liter air. Itu artinya jika di sederhanakan  lagi  akan  menjadi  10  gram mordan memerlukan 1 liter air. Maka dari itu  peneliti  menggunakan  perbandingan 1 liter  air  :  10  gram  mordan  dengan campuran 3 mordan.
Berdasarkan  takaran  perbandingan air  dan  mordan  yang  dilakukan  peneliti menggunakan  3    campuran  mordan menggunakan  resep  1  :  10.  Maka  dalam penggunaan  1  mordan  dapat  dirumuskan menjadi  10gr  mordan  /  3  jenis  mordan yaitu  3,3  gram  untuk  1  mordan.  Maka untuk  3  campuran  mordan,  masing- masingnya 3,3 gram x 3 mordan = 10 gram mordan  dan  menggunakan  takaran  air  1 liter.
Kenikir
(Cosmos caudatus) merupakan  daun  majemuk,  yang  tumbuh bersilang  berhadapan,  ujung  runcing, memiliki panjang 15-25 cm, dan memiliki warna  hijau  (Adi,  2008).  Menurut Astutiningrum  (2016)  yaitu  tangkai  yang panjang  berbentuk  seperti  talang  dengan posisi daun berhadapan. Kandungan kimia daun  kenikir  umumnya  memiliki  sifat adalah  flavonoid,  terpenoid,  polifenol, minyak  atsiri,  tannin  dan  saponin (Hariana,  2005;  Rasdi  dkk.,  2010). Terdapat zat yang berguna pada tumbuhan kenikir  seperti    flavonoid  dan  tanin  yang bermanfaat untuk pewarna alami.
Berdasarkan penjabaran penjelasan di  atas,  maka  penelitian  ini  bermaksud untuk mendeskripsikan arah nama warna, mendeskripsikan kejelasan motif daun.
Menurut  Brewster,  arah  warna dibedakan  menjadi  beberapa  tingkatan, yaitu  warna  primer,warna  sekunder,  dan warna tersier. Warna primer ini terdiri dari merah, biru , dan kuning. Warna sekunder adalah  campuran  dua  warna  primer,
contohnya    hijau  yang  dihasilkan  dari pencampuran  warna  kuning  dan  biru. Warna  tersier  adalah  hasil  percampuran dua  warna  sekunder  dan  satu  warna primer, misalnya merah  jingga merupakan campuran antara  jingga dan merah. Ketiga tingkat warna ini adalah warna normal.
Menurut  Meilani (2013:327), “warna merupakan  suatu  estetika  yang  penting karena  melalui  warna    kita  dapat  melihat dengan  jelas  keindahan  suatu benda”. Pendapat  lain  menurut (Sujarwo  &
Oktaviana,  2017:36) menyatakan  bahwa “warna  mempu nyai  pengaruh  yang  lebih kuat  dibandingkan  bentuk.”  Warna dapat meningkatkan perhatian.
Menurut Soebandi dkk.(2011) (dalam:Handayani dan Mualimin, 2013:5), jenis perbedaan  bahan  pengikat  zat  alami yang  digunakan  dalam  proses  pemberian zat  warna  pada  kain  yang    menghasilkan kain dengan arah warna yang tidak sama. Sama  halnya  dengan  tampilan  warna, aspek kejernihan bentuk hasil eco-printing juga  dipengaruhi  oleh  kepadatan  tekstur masing-masing kain  (Septin, 2020). Hasil dari teknik ecoprinting melihatkan bentuk dan  tekstur  seperti  tanaman  asli,  namun warna yang dicetak tidak akan sama, hal ini tergantung  dari  kandungan  dari  masing- masing  tanaman  yang  disebabkan  oleh proses pengolahan dan  fiksasi bahan. Pola yang dicetak pada produk  tekstil mempunyai  ciri  nilai  estetika  yang  tinggi. Dapat  disarikan  dari  bentuk,  yaitu  unsur seni  rupa  (warna,  permukaan,  ruang, tekstur)  dan  asas  komposisi  unsur  seni rupa  (kelengkapan,  pemaparan,  proporsi dan keseimbangan).
Menurut Hastawan
dalam Kusumaningtyas  &  Wahyuningsih  (2021  : 12) menyatakan bahwa motif ecoprint akan tercetak  mirip  dengan  bentuk  original daun  dan  teksturnya,  akan  tetapi  warna yang  tercetak  kadang  kala  tidak  sama dengan warna original daunnya.
Sedangkan  menurut  Saraswati  dan Sulandjari    (2018)  mengatakan  bahwa
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 194
penggunaan  zat  mordan  tawas  dengan berat  yaitu  150  gram  akan  menghasilkan kain  cetak  ramah  lingkungan  dengan warna cerah dan bentuk bagus.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  eksperimen  untuk  mengkaji pengaruh  campuran  mordan  pada  bahan katun terhadap hasil ecoprint daun kenikir sebagai  objek    penelitian.  Mordan  yang digunakan  adalah  tunjung,  tawas,  soda abu, sodium asetat dan kapur sirih. Motif alam yang digunakan adalah daun kenikir (cosmos  caudatus).  Zat  warna  yang digunakan  adalah  secang.  Teknik  yang digunakan adalah teknik steam blanket.
Pada  penelitian  ini  menggunakan motif  alami  dari  daun  kenikir  (cosmos caudatus)  dengan  penggunaan  yang  sama baik dari alat, bahan dan waktu.
Adapun  variabel-variabel  dalam penelitian ini antara lain:
1. Variabel Bebas Variabel  bebas  yaitu  variabel  yang mempengaruhi variabel lain (Sugiyono, 2015:38).  Selanjutnya  variabel  bebas dalam penelitian ini yaitu:
a. X1  adalah  ecoprint  daun  kenikir
(cosmos caudatus) dengan campuran  mordan  tunjung,  tawas, soda abu b. X2  adalah  ecoprint  daun  kenikir (cosmos caudatus) dengan campuran  mordan  tunjung,  tawas, sodium asetat c. X3  adalah  ecoprint  daun  kenikir (cosmos caudatus) dengan campuran  mordan  tunjung,  tawas, kapur sirih
2. Variabel Terikat Menurut  sugiyono  (2015  :  38) mengatakan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi dan menjadi akibat  dari  variabel  bebas.  Kemudian variabel  terikat  dalam  penelitian  ini yaitu  hasil  ecoprint  daun  kenikir (cosmos  caudatus)  pada  bahan  katun
berdasarkan  arah  warna  dan  kejelasan motif  .  Jenis  data  yang  digunakan peneliti  adalah  jenis  data  primer.
Menurut Harnovinsyah (2018:13)
bahwa  data  primer  merupakan  data yang diperoleh peneliti secara langsung dari  (dari  tangan  pertama).  Sejalan dengan itu menurut sugiyono(2009:13) mengatakan  bahwa  sumber  dari  data primer  ini  merupakan  data  yang langsung  diberikan kepada pengumpul data.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  hasil  eksperimen  yang  dinilai partisipan dari kuisioner yang disebarkan kepada partisipan. Menurut Arikunto (2002:107) menjelaskan bahwa sumber dari data tersebut adalah subjek dari suatu objek diperoleh , maka sumber data disebut dengan responden,baik lisan maupun pertanyaan  tertulis.  Kuesioner  adalah panduan  untuk  memberikan  penilaian (angket).  Partisipan  adalah  responden yang  memberikan  penilaian  pada  hasil ecoprint.  Berdasarkan  pendapat  dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan partisipan  pencicip  terbatas  yaitu sebanyak  3  orang  staff  dosen  pengajar Jurusan  IKK  FPP-UNP  yang  ahli  di bidang  tekstil,  terlatih,  berpengalaman dan  kompetem  untuk  menilai  hasil tekstil.  Kemudian  12  orang  mahasiswa dari prodi PKK (S1 Tata Busana) jurusan IKK  FPP-UNP  yang  telah  lulus  mata kuliah analisis yang telah memperlajari dan  memahami  tentang  pewarnaan tekstil  dan  mempunyai  kemampuan dalam membedakan kejelasan motif . Analisis data yang digunakan peneliti adalah  analisis  deskriptif  persentase. Analisis  deskriptif  digunakan  untuk menggambarkan  mean  setiap  sampel untuk  menunjukkan  apakah  terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok sampel.
Data yang didapatkan  dari  formulir  observasi  ini kemudian dianalisis dengan
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 195 menggunakan teknik deskriptif persentase.  Skor  atau  poin  yang diperoleh  dari  seluruh  indikator  yang dievaluasi  akan  dihitung  dengan  cara membagi  hasilnya  dengan  jumlah  dan dilakukan  perkalian  100%    (Purwanto, 2008,  hal.262).  maka  rumus  yang digunakan adalah sebagai berikut:
Keterangan : P  :  Nilai  presentase  yang  akan  dicari  atau diharapkan f  :  Jumlah  skor  atau  poin  kualitas  yang didapatkan  N  :  Skor  atau  poin  ideal  (skor teratas x jumlah perespoden x banyak soal)
Setelah  dihitung  interval  dari  kelas, persentasenya  akan  dibagi  menjadi  4 interval  kelas  untuk  menentukan kriteria  yang  didaparkan  sebagai berikut:
Dalam  penelitian  ini  ,data  yang terkumpul  kemudian  akan  diolah  lalu diklasifikasikan  ke  dalam  bentuk  tabel kemudian  dianalisis  menggunakan  uji sampel.  Analisis    uji  Friedman  K. Friedman digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok  data  (Sugiyono,  2010:  224). Oleh  karena  itu,  hasil  uji  Friedman dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini dengan rumus:
Keterangan : K = Banyak kolom N = Banyak baris Rj = jumlah ranking dalam setiap kolom j Taraf signikansi adalah 0,05 H0 = ditolak apabila uji nilai friedman K-Related sample < 0,05 Ha = diterima apabila uji nilai friedman K-Related sample > 0,05

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Hasil Warna

## Tabel. 1 Arah Nama Warna
Hasil penelitian dari arah nama warna daun,  pertama  menunjukkan  bahwa pada penelitian ini 8 partisipan (53%) memilih  warna  olive  pada  campuran tunjung,  tawas  dan  soda  abu.  Kedua, pada  penelitian  ini  15  partisipan (100%)  memilih  warna  dark  brown sebagai campuran tunjung, tawas dan sodium asetat. Ketiga,  pada penelitian ini 10 partisipan (67%) memilih warna dark  olive  green  sebagai  campuran tunjung,  tawas  dan  kapur  sirih. Kemudian  hasil  penelitian  dari  arah nama  warna  susunan  tulang  daun, pertama  menunjukkan  bahwa  pada penelitian ini memilih warna olive,muddy  waters  brown,  dan  soft brown pada campuran tunjung, tawas dan soda abu. Kedua,  pada penelitian ini 8 partisipan (53%) memilih warna dark brown sebagai campuran tunjung,  tawas  dan  sodium  asetat. Ketiga,  pada  penelitian  ini  12
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 196
partisipan (80%) memilih warna dark olive green sebagai campuran tunjung, tawas dan kapur sirih.
Tabel 2. Hasil Aspek Kejelasan Motif
Menunjukkan  bahwa  hasil  ecoprint menggunakan  campuran  mordan tunjung,tawas,  soda  abu  rata-rata penilaian dari partisipan yaitu sebesar 3.06  dengan  kategori  jelas.  Pada campuran  mordan  tunjung,  tawas, sodium asetat rata-rata penilaian dari partisipan  yaitu  sebesar  3.66  dengan kategori    jelas.  Pada  campuran mordan  tunjung,  tawas,  kapur  sirih rata-rata  penilaian  dari  partisipan yaitu  sebesar  2.86  dengan  kategori tidak jelas.
2. Analisis Data Analisis Data Kejelasan Motif
Tabel 3. Uji Normalitas
menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.)  untuk  perbandingan  mordan tunjung, tawas, soda abu adalah 0,01 , perbandingan mordan tunjung, tawas,
sodium  asetat  adalah  0,00  dan perbandingan mordan tunjung, tawas, kapur  sirih  adalah  0,50.  Berdasarkan data yang diperoleh, nilai Signifikansi (sig.)  dari  mordan  tunjung,  tawas, soda abu dan mordan tunjung, tawas, sodium  asetat  kurang  dari  5%  atau 0,05  disimpulkan  bahwa  data  tidak berdistribusi normal. Sedangkan nilai signifakasi (sig.) dari mordan tunjung, tawas  kapur  sirih  lebih  dari  5%  atau 0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa data berdistribusi normal.
Tabel 4. Uji Deskriptip
Dapat dijelaskan bahwa data penelitian  terdapat  15  partisipan, diperoleh  nilai  rata-rata  atau  mean kejelasan  motif  yang  dihasilkan  dari tunjung,tawas,soda  abu  sebesar  3.07, nilai  ratarata  atau  mean  kejelasan motif yang dihasilkan dari tunjung,tawas,sodium  asetat  sebesar 3.67,nilai rata-rata atau mean kejelasan  motif  yangdihasilkan  dari tunjung,tawas,kapur sirihsebesar 2.87.  Artinya  nilai  rata-rata  atau meankejelasan  motif  yang  dihasilkan daritunjung,tawas,sodium asetat adalah yangpaling tinggi.
Tabel 5. Hasil Uji Friedman Data
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 197
Pada  tabel  diatas  dapat  dijelaskan bahwa    uji  friedman  kejelasan  motif daun  yang  dihasilkan  menggunakan campuran  mordan  (tunjung,  tawas, soda  abu)  (tunjung,  tawas,  sodium asetat)  (tunjung,  tawas,  kapur  sirih) diperoleh nilai 0,05 atau 0,004 < 0,05 artinya  terdapat  perbedaan  yang signifikat.

## 3. Pembahasan

## Arah Nama Warna
Mordan yang digunakan pada penelitian ini adalah mordan tunjung, tawas,  soda  abu,  sodium  asetat  dan kapur  sirih.  Arah  nama  warna  daun kenikir menggunakan campuran mordan tunjung, tawas, soda abu yang mana  dominan  dengan  PH  alkali menghasilkan warna Olive , campuran mordan tunjung, tawas, sodium asetat yang  dominan  dengan  PH  alkali menghasilkan warna Dark Brown, dan campuran tunjung, tawas, kapur sirih yang mana dominan dengan PH alkali menghasilkan  warna  Dark  Olive Green.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori yang dikemukakan oleh Ramantika & Novrita  (2020  :  68)  menyatakan bahwa  kain  yang  dicelupkan  dengan larutan  PH  yang  berbeda  akan diperoleh kain dengan ketuaan warna yang berbeda, derajat keasaman alkali untuk  warna  yang  paling  tua,  derajat keasaman netral untuk warna dengan ketuaan sedang dan derajat keasaman asam untuk warna yang paling muda.

## Kejelasan Motif
Berdasarkan hasil kuesioner yangdisebarkan  kepada  15  partisipan terlatih,kejelasan  motif  daun  yang dihasilkanecoprint  daun  kenikir  pada bahan  katunmenggunakan  campuran mordan  tunjung,tawas,  soda  abu adalah  67%  partisipanmenyatakan jelas.  Selanjutnya,  kejelasanbentuk
motif  daun  yang  dihasilkanecoprint daun kenikir pada bahan katunmenggunakan campuran
tunjung,  tawas,sodium  asetat  adalah 67%  partisipanmenyatakan  sangat jelas.  Kemudian,kejelasan  bentuk motif  daun  yangdihasilkan  ecoprint daun  kenikir  padabahan  katun menggunakan campurantunjung, tawas,kapur sirih adalah 40%partisipan menyatakan jelas. Kejelasan bentuk dan motif daundipengaruhi  oleh  permukaan bawah helaidaun atau tekstur permukaan bawahdaun. Daun kenikir memiliki permukaanbawah helai daun yang  halus.  Hal  inidisebabkan  oleh susunan  tulang  daunkenikir  yang tidak timbul pada bagianbawah daun. Maka  hasil  ecoprint  daunkenikir kurang  maksimal  akan  tercetakpada bahan kain. Hal ini sesuai denganpernyataan  Hastawan  dalam Kusumaningtyas  &  Wahyuningsih (2021  :12)  menyatakan  bahwa  motif ecoprintakan  tercetak  mirip  dengan bentukoriginal  daun  dan  teksturnya, akan  tetapiwarna  yang  tercetak kadang kala tidaksama dengan warna original daunnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  terdapatpengaruh campuran  mordan  terhadaphasil  ecoprint daun  kenikir  pada  bahankatun.  Ada beberapa  informasi  pentingyang  dapat digaris bawahi pada penelitianini yaitu :
1. Arah nama warna yang dihasilkandari ecoprint  daun  kenikirmenggunakan campuran  mordantunjung,    tawas, soda  abu  menghasilkan  warna  olive denganpersentase  53%,  campuran tunjungtawas, sodium asetat menghasilkanwarna dark brown dengan persentase 100% dan campuran tunjung, tawas, kapur sirih
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 198
menghasilkan  warna dark  olive  green dengan persentase 67%.
2. Kejelasan  motif  yang  dihasilkan  dari ecoprint  daun  kenikir  menggunakan campuran  mordan  tunjung,  tawas, soda  abu  menjawab  jelas  dengan persentase  67%,campuran  tunjung, tawas, sodium asetat menjawab sangat jelas  dengan  persentase  67%  dan campuran tunjung, tawas, kapur sirih menjawab  jelas  dengan  persentase 40%.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah,  W. N.  (2018). Pengaruh Jenis  Zat
Fiksasi Terhadap Kualitas Pewarnaan
Kain  Mori  Primissima  Dengan  Zat Warna  Euphorbia. Program  Studi Pendidikan Teknik Busana FT UNY .
Bintrim, R. (2008). Eco Colour:  Botanical
Dyes  for  Beautiful  Textiles  by  India Flint  . Fashion  Theory , 12 (4). https://doi.org/10.2752/175174108x3 46986
Chatib,  W.  (1980). Teori  Penyempurnaan Tekstil .  Departemen  Pendidikan  dan
Kebudayaan Direktorat Pendidikan.
Irianingsih, N. (2018). Yuk Membuat ECO
PRINT  motif  kain  dari  daun  dan bunga . Gramedia Pustaka Utama.
Naini,  U.,  &  Hasmah.  (2021).  Penciptaan Tekstil  Teknik  Ecoprint  Dengan Memanfaatkan Tumbuhan Lokal Gorontalo. Jurnal  Ekspresi  Seni (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya
Seni) , 23 (1).
Nilamsari,  Z.  (2018). Uji  Coba  Pewarna Alami  Campuran  Buah  Secang  dan Daun  Mangga  pada  Kain  Katun Prima .
https://api.semanticscholar.org/Corpu sID:132371069
Nisa, K. (2016). Memproduksi Kompos &
Mikroorganisme  Lokal  (MOL). Bibit Publisher .
Pressinawangi.  (2014).  Jurnal  Tingkat Sarjana  bidang  Senirupa  dan  Desain EKSPLORASI TEKNIK ECOPRINT
DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH  BESI  DAN  PEWARNA ALAMI UNTUK PRODUK FASHION. In Craft (Vol. 3, Issue 1).
Ramantika,  S.,  &  Novrita,  S.  Z.  (2020).
Pengaruh  Pencelupan  Zat  Warna Alam  Ekstrak  Kelapa  Sawit  Afkir
Menggunakan Mordan Tawa, Tanjung, Baking Soda terhadap Hasil
Pencelupan pada Bahan Katun. Jurnal Kapita Selekta Geografi , 3 (2).
Revianti,  M.  M.,  &  Novrita,  S.  Z.  (2019).
PENGARUH MORDAN TERHADAP PENCELUPAN EKSTRAK DAUN PURING (Codiaeum Variegatum) PADA BAHAN  KATUN. Gorga :  Jurnal Seni Rupa , 8 (2).
https://doi.org/10.24114/gr.v8i2.1571
6
Saputra,  A.,  &  Novrita,  S.  Z.  (2021).
Perbedaan  Berat  Mordan  Tunjung,
Tawas dan Kapur Sirih terhadap Hasil
Pencelupan  Kulit  Buah Alpukat  Pada Bahan  Katun. Jurnal  Pendidikan,
Busana, Seni Dan Teknologi , 3 (2), 80– 90.
Saraswati,  T.  J.,  &  Sulandjari,  S.  (2018).
Perbedaan  Hasil  Rok  Pias  Eco  Print
Daun Jati (Tectona grandis) Menggunakan Jenis dan Massa
P-ISSN: 1412-1662, E-ISSN: 2580-2208 | DOI: http://doi.org/10.26887/ekspresi.vxix.xxxx http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hal | 199
Mordan  Tawas  dan  Cuka. E-Journal Unesa , 7 (2).
Sari,  C.  I.  P.  (2012).  Kualitas  Minuman
Serbuk  Kersen  (Muntingia  calabura
L.)  Dengan  Variasi  Konsentrasi
Maltodekstrin  dan  Ekstrak  Kayu Secang  (Caesalpinia  sappan  L.).  In
Skripsi (Vol. 10, Issue 9).
Sugiarto,  H.  (1980). Teknologi  Tekstil .
Pradnya Paramita.
Sujarwo,  S.,  &  Oktaviana,  R.  (2017).
PENGARUH  WARNA  TERHADAP SHORT  TERM  MEMORY  PADA
SISWA  KELAS  VIII  SMP  N  37 PALEMBANG. Psikis : Jurnal Psikologi Islami , 3 (1).
https://doi.org/10.19109/psikis.v3i1.1
391
Sunarya,  I.  K.  (2012).  Zat  Warna  Alam
Alternatif Warna Batik Yang Menarik.
Inotek , 16 (2).
Suparno,  Efendi,  R.  ’,  &  Rahmayuni.
(2016). PENGARUH PERENDAMAN

## KAPUR SIRIH DAN GARAM
TERHADAP  MUTU  TEPUNG  BIJI DURIAN  (Durio  zibethinus  Murr) . https://api.semanticscholar.org/Corpu sID:99227250
Tresnarupi,  R.  N.,  &  Hendrawan,  A.
(2019).  Penerapan  Teknik  Ecoprint pada  Busana  dengan  Mengadaptasi
Tema Bohemian. E-Proceeding of Art
& Design , 6 (2).